Il tempo impiegato per portare il tubo da 0° a 899,9 fu di 0.55"; per por- 
uao (EL. A 2007 aa ee 207 00 ha 
Il riscaldamento ad 89°,9 non produsse in questa serie che una debolissima varia- 
zione permanente di resistenza, mentre con l’amalgama © si aveva avuta notevole 
portandola ad 889,4. Ciò probabilmente dipende dalla durata del riscaldamento che 
fu di 02,55" con l’amalgama C,, e di 12,50" con la C. Il portare l'amalgama ad 899,9 
fu sufficiente però a produrre in essa la tendenza ad una piccola variazione spontanea. 
Infatti prima del riscaldamento l'amalgama lasciata in riposo alla temperatura ambiente 
per 16 ore presentò una resistenza costante ed eguale a 0,9521, mentre dopo trattata 
allo stesso modo passò da 0,9524 a 0,9528. 
I valori delle resistenze segnati con asterisco sono stati riprodotti g allemaonta nella 
fig. 2 (tav. Il) dove A, B è la curva che si riferisce al mercurio puro: ce rappresenta 
i valori ottenuti duranti il riscaldamento e 4/ quelli avuti durante il raffreddamento. 
Dall’ insieme di queste curve pare che la variazione permanente di resistenza 
avvenga in modo continuo tanto nel riscaldare quanto nel raffreddare il tubo; fra i 
punti ed della curva non potei fare misure ma mi accorsi che la resistenza andava 
crescendo quando rimaneva costante la temperatura, cosicchè è molto probabile che 
le due curve debbano essere riunite dalla linea spezzata e, 9g, d. 
21. Siccome le amalgame CeC, oltre che col riscaldamento si liquefacevano mec- 
canicamente con l'agitazione e le liquide presentavano maggiore resistenza elettrica 
delle solide volli vedere se agitando l’amalgama solida fino a farla diventare liquida 
sì avesse un aumento di resistenza a temperatura costante. 
Fu allora che adoperai il metodo di Kirchhoff, il quale permettendo di misurare 
resistenze piccolissime rese possibile l’operare su tubi larghi abbastanza da introdurvi 
un filo di platino. 
Il tubo adoperato in tal caso fu già descritto ed è disegnato nella fig. 8 (tav. I). 
Il filo di platino per l'agitazione veniva introdotto dai fori centrali 4 déi turaccioli 
ed abbassato ed innalzato parecchie volte: esso era stato prima arroventato sicchè 
l’amalgama vi aderiva perfettamente; ciò impediva che esso trasportasse con sè delle 
bollicine di aria nell'interno del tubo, il quale, del resto, rimaneva dopo l'agitazione 
speculare come prima. Le determinazioni furono fatte a 0°. 
Passo a riferire una serie di misure eseguite con la stessa amalgama Ci. 
IRCSISUONZAMIMO RIO ST IVAIZZARO 
Agitata l’amalgama nel modo aniiito ciano stag oa 
Lasciata in riposo nella neve fondente la resistenza va continua- 
mente aumentando finchè dopo 4 ore circa diventa costante . . . . 7=0,9960 
Lasciata per 20 ore in riposo alla temperatura ambiente la resi- 
stenza non varia; dopo una nuova agitazione sì ha... .. ...7=1,0100 
L'agitazione adunque produce l'aumento permanente di resistenza e la tendenza 
all'aumento spontaneo allo stesso modo e ad un dipresso con la stessa intensità dell’ele- 
vazione di temperatura. 
. 22. Nelle misure delle variazioni permanenti di resistenza ottenute precedente- 
mente, le amalgame essendo state riscaldate per un tempo piuttosto lungo, necessario 
a fare le diverse determinazioni, ho voluto vedere se la durata del riscaldamento 
